Source: https://it.scribd.com/document/314717220/1-CondottePVC
Timestamp: 2019-09-21 07:05:35+00:00
Document Index: 22852874

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 6', 'arte 7', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 5']

1-CondottePVC | Sewerage | Pipe (Fluid Conveyance)
condotte pvc 1
SalvaSalva 1-CondottePVC per dopo
Garanzia prestazionale
delle condotte in PVC,
norme, marchi
1. La normativa europea
In questi anni le norme UNI stanno per essere sostituite dalla normativa europea (comune quindi in tutta Europa): in particolare, per quanto riguarda le tubazioni (tubi e raccordi) in PVC, la situazione per le fognature, lo scarico allinterno dei fabbricati ed il trasporto di acqua in pressione la situazione la seguente:
scarichi fognari non in pressione UNI 7447
scarico nei fabbricati:
UNI 7443
UNI EN 1329
UNI 7441 (tubi)
trasporto di acqua in pressione:
UNI 7442 (raccordi)
stata inoltre recentemente pubblicata la norma UNI 10972 Tubi di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) per ventilazione e trasporto interrato di acque piovane.
Accanto ai prodotti tradizionali in PVC a parete compatta, anche sul mercato
italiano stanno comparendo le tubazioni a parete strutturata:
scarichi fognari non in pressione: prEN 13476 (progetto di norma europea),
scarichi nei fabbricati: UNI EN 1453.
Le norme europee sono norme di sistema ossia non vengono solo caratterizzati singolarmente i tubi ed i raccordi ma anche il loro sistema, ossia viene provata ladeguatezza della loro giunzione per simulare quelle che sono le reali con-
dizioni di installazione e di servizio. Le norme prevedono anche parti specifiche (pubblicate con il carattere di guide per verificarne ladeguatezza prima di
assumere, eventualmente, il carattere di norma) per le raccomandazioni di posa e per la verifica della conformit effettuata da organismi di certificazione di
parte terza quali lI.I.P. e devono essere tenute in considerazione nella definizione del piano di qualit del fabbricante per il controllo della produzione.
le tubazioni in PVC (materie prime, tubi e raccordi, ossia il sistema tubazione) per fognature sono normalizzate nella parte 1 della norma UNI EN 1401
(UNI EN 1401-1) e nel progetto di norma prEN 13476 (prEN 13476-1);
le tubazioni in PVC (materie prime, tubi e raccordi, ossia il sistema tubazione) per scarico ad alta e bassa temperatura nei fabbricati sono normalizzate nella parte 1 della norma UNI EN 1329 (UNI EN 1329-1) e nella parte 1
della norma UNI EN 1453 (UNI EN 1453-1);
le tubazioni in PVC per il trasporto di fluidi in pressione (quali ad esempio acqua potabile) sono normalizzate nelle seguenti parti della norma UNI EN
UNI EN 1452-1: generalit,
UNI EN 1452-2: tubi,
UNI EN 1452-3: raccordi,
UNI EN 1452-4: valvole ed accessori ausiliari,
UNI EN 1452-5: adeguatezza del sistema.
La normativa europea prevede per le tubazioni per scarico interrato e per scarico allinterno dei fabbricati la definizione di particolari codici dellarea di applicazione: questi sono codici utilizzati nella marcatura dei tubi e dei raccordi
per indicare larea di applicazione a cui sono destinati.
Per le tubazioni per scarico allinterno dei fabbricati (UNI EN 1329 e UNI EN
1453):
B: componenti destinati alluso sopra terra e allinterno degli edifici o per componenti allesterno degli edifici fissati alle pareti;
BD: componenti destinati sia alluso sopra terra e allinterno degli edifici, sia
in unarea sotto ed entro 1 m dalledificio, interrati e collegati al sistema di tubazioni interrato per le acque di scarico dove quindi normale la presenza
di forze esterne causate dal terreno circonstante in aggiunta alla presenza
di scarichi di acqua calda.
Per le tubazioni per scarico interrato non in pressione (UNI EN 1401 e prEN
13476):
U: componenti destinati alluso in unarea distante pi di 1 m dal fabbricato
al quale collegato il sistema di tubazione interrato;
UD: componenti destinati alluso sia interrato, sia in unarea sotto ed entro 1
m dal fabbricato per il collegamento con il sistema di scarico nel fabbricato
dove quindi normale la presenza di scarichi di acqua calda in aggiunta a
forza esterne causate dal terreno.
I diversi codici darea sono schematizzati nella seguente figura.
Le norme europee prevedono diversi tipi di prova:
TT (Type Test): prova eseguita per dimostrare la conformit di un materiale,
componente, assemblaggio ai requisiti di una norma;
BRT (Batch Release Test): prova eseguita dal produttore su un lotto e che
deve dare esito positivo per potere rilasciare il lotto;
PVT (Process Verification Test): prova eseguita dal produttore per assicurarsi che il processo produttivo sia ancora in grado di realizzare un prodotto
conforme ai requisiti di una norma;
AT (Audit Test): prova eseguita da un Organismo di Certificazione per verificare la conformit di un prodotto ai requisiti di una norma e lapplicazione
del sistema qualit del produttore.
Per quanto riguarda le tubazioni (tubi e raccordi) in PVC, le norme fissano le
caratteristiche che devono avere la formulazione a base di PVC non plastificato che i produttori di tubi e di raccordi devono utilizzare perch si abbiano dei
prodotti con prestazioni chimico-fisico-meccaniche adeguate allutilizzo pratico dei prodotti.
Vengono definite diverse tipologie di materia prima:
materiale vergine: materiale in forma di granulato o polvere che non stato sottoposto alluso od a lavorazione diversa da quelle richiesta per la sua
produzione e a cui non stato aggiunto materiale rilavorabile o riciclabile;
materiale rilavorabile proprio: materiale preparato da tubi o raccordi, scartati o inutilizzati, inclusi gli sfridi di lavorazione di tubi e raccordi, che saranno rilavorati in un impianto del fabbricante, dopo essere stati lavorati dal medesimo fabbricante con un procedimento di stampaggio o estrusione, e per
il quale nota la formulazione completa;
materiale rilavorabile esterno: materiale comprendente una delle forme
a) materiale da tubi o raccordi scartati o inutilizzati o relativi sfridi, che saranno rilavorati e che erano precedentemente lavorati da un altro fabbricante;
b) materiale da prodotti di PVC non utilizzati, diversi da tubi e raccordi, indipendentemente da dove sono stati prodotti;
materiale riciclabile: materiale comprendente una delle forme seguenti:
a) materiale da tubi o raccordi usati che sono stati puliti e spezzettati o macinati;
b) materiale da prodotti di PVC-U utilizzati, diversi da tubi e raccordi, che sono stati puliti, spezzettati o macinati.
2.1. Tubazioni per fognature
La norma UNI EN 1401 e il progetto di norma prEN 13476 specificano che la
materia prima utilizzata per la produzione di tubi e raccordi deve essere PVC
non plastificato a cui sono aggiunti gli additivi necessari alla produzione di
componenti conformi alla norma.
Il contenuto di PVC nei tubi deve essere almeno l80% mentre nei raccordi almeno l85%.
Il contenuto in PVC per i componenti a parete strutturata pu essere ulterior-
mente ridotto (fino al 60% nello strato intermedio ed al 75% nelle superfici) utilizzando carbonato di calcio CaCO3 con composizione e propriet fisiche specificate nellappendice A del prEN 13476-1.
La norma UNI EN 1401 ed il progetto di norma prEN 13476 stabiliscono le variazioni ammissibili dei diversi componenti della formulazione e le prove che devono essere ripetute in caso di variazioni al di fuori dei campi ammessi:
Stabilizzante o master batch
Pb, Ca-Zn, Sn, Ca-Sn,
Per i componenti destinati alle fognature, oltre a materiale vergine, pu essere
utilizzato anche materiale rilavorabile proprio e materiale rilavorabile o riciclabile esterno purch con caratteristiche note e sottoposto ai controlli indicati nelle appendici A della UNI EN 1401-1 e del prEN 13476-1 che specificano anche
le quantit massime utilizzabili.
2.2. Tubazioni per scarichi nei fabbricati
Le norme UNI EN 1329 e UNI EN 1453 specificano che la materia prima utilizzata per la produzione di tubi e raccordi deve essere PVC non plastificato a cui
sono aggiunti gli additivi necessari alla produzione di componenti conformi alla norma.
Il contenuto di PVC nei tubi deve essere almeno l80% in massa mentre nei raccordi almeno l85% in massa.
Il contenuto in PVC per i tubi a parete strutturata pu essere ulteriormente ridotto fino al 60% nello strato intermedio.
Le norme UNI EN 1329 e UNI EN 1453 stabiliscono le variazioni ammissibili (praticamente gli stessi delle tubazioni per fognature) dei diversi componenti della
formulazione e le prove che devono essere ripetute in caso di variazioni al di
fuori dei campi ammessi.
Per i componenti destinati agli scarichi allinterno dei fabbricati, oltre a materiale vergine, pu essere utilizzato anche materiale rilavorabile proprio e materiale rilavorabile o riciclabile esterno purch con caratteristiche note e sottoposto ai controlli indicati nelle appendici A della UNI EN 1329-1 e della UNI EN
1453 che specificano anche le quantit massime utilizzabili.
2.3. Tubazioni per acquedotti
La norma UNI EN 1452 specifica che la materia prima utilizzata per la produzione di tubi e raccordi deve essere PVC non plastificato a cui sono aggiunti gli
additivi necessari alla produzione di componenti conformi alla norma.
Tutti i componenti plastici e non plastici del sistema (ad esempio anelli elastomerici, collanti, lubrificanti) in contatto temporaneo o permanente con acqua destinata al consumo umano non devono inficiare la qualit dellacqua.
Non consentito luso di materiale rilavorabile esterno o materiale riciclabile ma
solo materiale vergine o materiale rilavorabile interno e il contenuto di cloruro
di vinile monomero CVM deve essere inferiore a 1 p.p.m.
La norma UNI EN 1452 stabilisce le variazioni ammissibili dei diversi componenti della formulazione e le prove che devono essere ripetute in caso di variazioni al di fuori dei campi ammessi:
Valore nominale K 2
X1: 40%
Xi: 50%
3. Tubazioni in PVC per fognature e scarichi interrati
non in pressione (UNI EN 1401 E prEN 13476)
Per quanto riguarda le tubazioni in PVC non plastificato per lo scarico interrato
non in pressione (fognatura), i due principali documenti normativi a disposizione
che stabiliscono le caratteristiche geometriche, fisiche, chimiche, meccaniche e
prestazionali sono la norma UNI EN 1401 e il progetto di norma europea prEN
13476 (destinato a diventare anchesso norma UNI EN nel giro di pochi anni).
La norma UNI EN 1401 riguarda le tradizionali tubazioni in PVC a spessore pieno e compatto, mentre il progetto prEN 13476 riguarda le tubazioni a parete strutturata: sono normalizzati diversi tipi di costruzione dello spessore:
tipo A1: superfici esterna ed interna lisce e connesse da costolature interne
assiali o da uno strato interno di materiale espanso o meno;
tipo A2: superfici esterna ed interna lisce e connesse da costolature interne
spiraliformi o radiali;
tipo B: superficie interna liscia e superficie esterna con costolature spiraliformi
o anulari.
3.1. La norma UNI EN 1401
La norma UNI EN 1401 ha sostituito (fino allottobre 2002 solo i tubi) quella che
era la norma UNI 7447.
Una prima differenza rispetto la UNI 7447 nella classificazione: scompaiono le
due denominazioni (tipi UNI) 303/1 e 303/2 per essere sostituite da tre classi basate sulla rigidit anulare nominale SN [kN/m2] (ossia la resistenza che il tubo oppone al suo schiacciamento): SN 2, SN 4 e SN 8.
Detto SDR il rapporto tra il diametro e lo spessore, approssimativamente si pu
dire che il tipo 303/2 viene sostituito dalla classe SN 2 (SDR 51) e il tipo 303/1
dalla classe SN 4 (SDR 41) ed quindi normalizzata e disponibile la classe SN
8 (SDR 34) che ancora pi resistente allo schiacciamento del tipo 303/1.
La rigidit anulare S si pu ricavare con le formule.
S = 0,01935 (sperimentale)
S = (teorica)
12D3 (1 v2)
rigidit anulare in N/m2
forza applicata in kN
lunghezza in metri dello spezzone di tubo
deformazione in metri (3% del diametro interno)
modulo di elasticit del tubo ( 3.000 MPa 30.000 kg/cm2
per il PVC)
e: spessore del tubo in millimetri
D: diametro medio del tubo in millimetri
v: modulo di Poisson del tubo 0,3 per il PVC)
La norma europea prevede tubazioni dal DN 110 a DN 1000; i diametri normalizzati dalla UNI 7447 andavano dal DN 110 al DN 800 e quindi c la possibilit di installare tubazioni di diametro maggiore.
La UNI EN 1401 specifica le prove che devono essere effettuate sui tubi, sui
raccordi e sul sistema.
Prove sui tubi:
contenuto di PVC (UNI EN 1955),
resistenza alla pressione interna (UNI EN 921) (caratteristica del materiale),
aspetto / colore (UNI EN 1401-1),
caratteristiche geometriche (UNI EN 1401-1),
resistenza allurto a 0C (UNI EN 744: round the clock method),
resistenza allurto (UNI EN 1411: staircase method) (solo per tubi da installarsi in climi freddi: T -10 C),
temperatura di rammollimento Vicat (UNI EN 727),
ritiri longitudinali (UNI EN 743),
grado di gelificazione (UNI EN 580),
Prove sui raccordi:
resistenza alla pressione interna (UNI EN 921) (caratteristica del materiale
con provette in forma di tubo estruso o stampato a iniezione),
resistenza meccanica o flessibilit (UNI EN 12256),
resistenza allimpatto (UNI EN 12061: drop test),
effetti del riscaldamento (UNI EN 763),
tenuta allacqua (UNI EN 1053) (solo per raccordi costituiti da pi parti).
Prove sul sistema:
tenuta dei giunti ad anello elastomerico (UNI EN 1277),
cicli a elevata temperatura (UNI EN 1055) (solo per componenti con codice
dapplicazione UD e DN 200),
comportamento a lungo termine delle guarnizioni in TPE (UNI EN 1989)
La prova di tenuta (UNI EN 1277), che intende simulare le reali condizioni di installazione e di esercizio, consiste nel verificare la tenuta della giunzione tubo
tubo e tubo raccordo sottoposta sia a sollecitazioni meccaniche (deformazione diametrale e deflessione angolare) che di pressione/depressione come
risulta nelle seguenti tabelle:
Deformazione del codolo
Deformazione del bicchiere
Vuoto parziale
0,5 bar ( 5 m c.a.)
Perdita di depressione: 10%
110 DN 315
355 DN 630
710 DN 1000
1 = punto di misura per la deformazione del bicchiere
2 = punto di misura per la deformazione del codolo
3 = fascia flessibile o staffa ellittica
4 = supporto regolabile
5 = codolo
6 = bicchiere
7 = supporto del bicchiere
= deflessione angolare totale
3.2. Il progetto di norma europea prEN 13476
(tubazioni in PVC)
Il progetto di norma europea prEN 13476 relativo alle tubazioni (tubi, raccordi e loro sistemi) per lo scarico interrato non in pressione (fognatura) prodotte
in PVC, polietilene e polipropilene.
Le tubazioni sono dimensionate in funzione del diametro esterno (serie DN/OD
dal 110 al 1200) o del diametro interno (serie DN/ID dal 100 al 1200).
Le tubazioni vengono classificate in funzione della rigidit anulare nominale SN:
per DN 500: SN 4, SN 8, SN 16;
per DN > 500: SN 2, SN 4, SN 8, SN 16.
Il progetto di norma fornisce pure le regole per lutilizzo di materia prima riprocessabile e riciclabile.
Il progetto di norma prEN 13476 specifica le prove che devono essere effettuate
sui tubi, sui raccordi e sul sistema.
Prove sui tubi in PVC a parete strutturata:
Resistenza alla pressione interna (UNI EN 921) (prova sul materiale con provette fabbricate con la formulazione delle superfici interne ed esterna),
aspetto e colore (prEN 13476-1),
caratteristiche geometriche (prEN 13476-1),
resistenza a diclorometano (UNI EN 580),
prova in stufa a 150C (UNI EN 12091),
rigidit anulare (UNI EN ISO 9969),
flessibilit anulare (UNI EN ISO 1446),
resistenza allurto (UNI EN 1411: staicase method) (solo per tubi da installarsi in climi freddi: T -10 C)
scorrimento plastico (UNI EN ISO 9967: creep).
Prove sui raccordi in PVC a parete strutturata:
Resistenza alla pressione interna (UNI EN 921) (prova sul materiale con provette in forma di tubo estruso o stampato a iniezione),
aspetto / colore (prEN 13476-1),
prova in stufa (UNI EN 763),
rigidit anulare (ISO/DIS 13967),
resistenza allurto (UNI EN 12061),
resistenza meccanica o flessibilit (UNI EN 12256) (solo per raccordi costituiti da pi parti).
Prove sul sistema (tubazioni in PVC a parete strutturata):
tenuta del giunto ad anello elastomerico (UNI EN 1277),
resistenza combinata a cicli di temperatura e carichi esterni (prEN 1437) (solo per componenti con codice dapplicazione UD e DN/ID 300 o DN/OD
cicli ad elevata temperatura (UNI EN 1055) (solo per componenti con codice dapplicazione UD e DN/ID 180 o DN/OD 200),
tenuta allacqua (UNI EN 1053) (solo per raccordi costruiti),
comportamento a lungo termine delle guarnizioni in TPE (UNI EN 1989).
4. Tubazioni in PVC per scarichi (alte e basse temperature)
allinterno dei fabbricati (UNI EN 1329 E UNI EN 1453)
Per quanto riguarda le tubazioni in PVC non plastificato per lo scarico (a bassa ed alta temperatura) nei fabbricati, i due principali documenti normativi a
disposizione che stabiliscono le caratteristiche geometriche, fisiche, chimiche,
meccaniche e prestazionali sono le norme UNI EN 1329 e UNI EN 1453.
La norma UNI EN 1329 riguarda le tradizionali tubazioni in PVC a spessore pieno e compatto, mentre la norma UNI EN 1453 riguarda le tubazioni a parete strutturata con superfici esterna ed interna in PVC compatto e strato interno o in PVC
espanso o alleggerito con cavit.
4.1. La norma UNI EN 1329
La norma UNI EN 1329 sostituisce la norma UNI 7443 e quindi non si pu pi
fare riferimento al tipo UNI 302.
La norma europea prevede tubazioni dal DN 32 a DN 315; i diametri normalizzati dalla UNI 7443 vanno dal DN 32 al DN 200 e quindi c la possibilit di installare tubazioni di diametro maggiore.
La UNI EN 1329 specifica le prove che devono essere effettuate sui tubi, sui
solo per applicazioni BD),
aspetto / colore (UNI EN 1329-1),
caratteristiche geometriche (UNI EN 1329-1),
resistenza alluto (UNI EN 1411: staicase method) (solo per tubi da installarsi in climi freddi: T -10 C).
effetti del calore (UNI EN 763),
caratteristiche meccaniche: come UNI EN 1401-1 (solo per applicazioni
tenuta allacqua (UNI EN 1053),
tenuta allaria (UNI EN 1054),
cicli ad alta temperatura (UNI EN 1055),
tenuta dei giunti ad anello elastomerico (UNI EN 1277) (solo per area BD),
Le prove di tenuta (UNI EN 1053 e UNI EN 1054) intendono simulare le reali
condizioni di installazione e di esercizio, e consistono nel verificare la tenuta
della giunzione tubo tubo e tubo raccordo sottoposto sia a prova in pressione che in depressione.
Anche la prova di sistema UNI EN 1055 simula le reali condizioni di esercizio
verificando sia la tenuta dei giunti che le deformazioni che le tubazioni pos-
sono subire per rammollimento dovuto alle alte temperature delle acque di scarico. Il sistema viene sottoposto per 1500 volte a cicli di temperatura cos definiti:
1 minuto di acqua calda a 93C,
1 minuto di pausa,
1 minuto di acqua fredda a 15C,
1 minuto di pausa.
Vengono inoltre misurate le deformazioni residue.
4.2. La norma UNI EN 1453
La norma UNI EN 1453 relativa ai tubi a parete strutturata in PVC per lo scarico (a bassa ed alta temperatura) nei fabbricati.
Questa tipologia di tubazioni pu essere impiegata solo per applicazioni con
codice darea B ossia allinterno dei fabbricato al di sopra del terreno.
I tubi sono dimensionati in funzione del diametro esterno (serie DN/OD) dal
32 al 315.
Nei tubi con strato interno in PVC espanso, questo non pu superare il 90%
dello spessore complessivo di parete, mentre nei tubi con cavit, la sezione
cava non pu superare l 80% dello spessore complessivo di parete.
La norma UNI EN 1453 non normalizza raccordi specifici, ma indica come idonei quelli conformi alla norma UNI EN 1329.
La UNI EN 1453 specifica le prove che devono essere effettuate sui tubi e sul
resistenza allurto (UNI EN 1411: staicase method) (solo per tubi da installarsi in climi freddi: T -10 C),
grado di gelificazione (UNI EN 580).
cicli ad alta temperatura (UNI EN 1055).
Esempio di sistema per la prova di cicli termici ad elevata temperatura.
5. UNI EN 1452: Tubazioni in PVC per il trasporto
di acqua in pressione
Le norme UNI 7441 e UNI 7442 (che normalizzavano, rispettivamente, i tubi e
i raccordi in PVC non plastificato per condotte di fluidi in pressione) sono state
sostituite dalla norma europea UNI EN 1452 recepimento italiano della norma
europea EN 1452.
La norma EN 1452 divisa in sette parti:
parte 1: generalit,
parte 2: tubi,
parte 3: raccordi,
parte 4: valvole e componenti accessori,
parte 5: funzionalit del sistema,
parte 6: guida per listallazione,
parte 7: guida per la certificazione della conformit.
Le tubazioni normalizzate dalla UNI EN 1452 sono idonee per il trasporto di acqua in pressione sia per consumo umano che per utilizzi generali fino alla temperatura di 45C. Per temperature di servizio tra 25 e 45C devono essere utilizzati opportuni coefficienti di riduzione della pressione operativa PFA secondo le seguenti formule:
per acqua fino alla temperatura di 25C:
per acqua oltre i 25C fino alla temperatura di 45C:
[PFA] = [PN]
[PFA] = fT [PN]
PFA (pressione operativa ammissibile): massima pressione idrostatica (in
bar) che un componente in grado di sopportare in servizio con continuit
PN (pressione nominale): designazione numerica di riferimento di un componente di un sistema di tubazioni relativamente alle caratteristiche meccaniche;
per sistemi di tubazioni plastiche corrisponde alla pressione operativa ammissibile (in bar) per il convogliamento di acqua a 20C per 50 anni.
fT: coefficiente di riduzione (minore o uguale a 1) funzione della temperatura
di servizio di trasporto dellacqua.
Per applicazioni speciali possibile utilizzare la formula:
[PFA] = fT fA [PN]
dove fA un coefficiente addizionale (maggiore o minore di 1), da stabilire in
fase di progettazione, riferito ad applicazioni particolari: se minore di 1 pu essere utilizzato come ulteriore coefficiente di sicurezza.
La nuova norma, che prevede di utilizzare una formulazione verificata a lungo
termine (MRS a 50 anni superiore a 25 MPa), consentir di utilizzare i tubi di DN
110 mm ed i raccordi di DN 160 mm ad una pressione superiore a quella
attuale del 25% (a parit di spessore).
Le differenze essenziali dei requisiti
richiesti ai tubi dalla UNI EN 1452
rispetto alla UNI 7441 sono:
incremento del 25% nella resistenza ad una sollecitazione di
pressione interna pari a = 12,5
MPa contro = 10 MPa;
prova di resistenza agli urti a
prova di gelificazione con diclorometano anzich in acetone;
prove di sistema.
Coefficiente di riduzione fT in funzione della temperatura di
Le caratteristiche dei tubi sono illustrate nella parte 2 della UNI EN
1452 che sostituisce la UNI 7441.
Scompaiono i tipi UNI 312 e 313
della UNI 7441 mentre per il tipo
311 in preparazione la norma UNI
10952 per il trasporto di fluidi industriali.
in pressione, per temperature fino a 60C
convogliamento di fluidi
convogliamento di liquidi alimentari
convogliamento di acqua potabile
La norma europea EN 1452 presenta anche un aumento sia dei diametri nominali DN che delle pressioni nominali PN normalizzate:
Campo di DN [mm]
Campo di PN [bar]
UNI 7441
La premessa nazionale della UNI EN 1452 limita, rispetto la norma europea EN
1452 (che prevede anche il PN 25) gli SDR (rapporto tra diametro e spessore
del tubo) e le pressioni nominali ai PN 6, 10, 16 e 20 e precisamente:
per dimensioni nominali DN 90: SDR 33, 21, 13,6 e 11,
per dimensioni nominali DN > 90: SDR 41, 26, 17 e 13,6.
Il tutto schematizzato nella tabella seguente:
SDR 13,6 SDR 11
La norma UNI EN 1452 prevede tubi sia con bicchieri ad incollaggio che con
giunto elastomerico di tenuta.
La normativa europea prevede che il materiale utilizzato per la produzione dei
tubi abbia una resistenza MRS minima pari a 25 MPa ossia tale da assicurare
una resistenza idrostatica a lungo termine di almeno 50 anni per il trasporto di
acqua a 20C alla pressione nominale PN del tubo.
A differenza di quanto previsto dalla UNI 7441, la pressione nominale del tubo
dipende non solo dalla serie del tubo, ma anche dal suo diametro in quanto,
detto C il coefficiente di sicurezza, si ha:
C = 2,5 per DN 90
C = 2 per DN > 90
La pressione nominale PN data dalla formula:
PN = 20
C (DN e)
Detto SDR il rapporto tra diametro nominale DN e lo spessore e del tubo e S la
serie del tubo si ha:
SDR = = 2S + 1
La norma UNI EN 1452 descrive le caratteristiche dimensionali, meccaniche,
fisiche e chimiche dei tubi in PVC non plastificato per il trasporto di acqua in
atossicit,
densit (ISO 1183),
valore MRS (ISO/TR 9080),
contenuto di CVM ( 1 p.p.m.) (ISO 6401).
aspetto / colore (UNI EN 1452-2),
caratteristiche geometriche (UNIEN 1452-2),
resistenza alla pressione interna del tubo e del bicchiere (UNI EN 921),
Le caratteristiche dei raccordi sono illustrate nella parte 3 della UNI EN 1452
che sostituisce la UNI 7442.
Sono normati raccordi ad incollaggio e con anello elastomerico di tenuta con
campo di utilizzo fino a 45C (con coefficiente di riduzione della pressione di
esercizio sopra i 25C).
I raccordi possono essere ottenuti per stampaggio ad iniezione oppure possono essere costruiti partendo da parti di tubi.
Il materiale del raccordo viene definito come PVC-UH se ha MRS superiore di
La norma specifica le caratteristiche dimensionali, meccaniche, fisiche e chimiche dei raccordi.
atossicit
valore MRS (ISO 9080),
contenuto di CVM ( 1 p.p.m.) (ISO 6401),
resistenza del materiale (UNI EN 12107 e UNI EN 921) (caratteristica del materiale con provette in forma di tubo estruso o stampato a iniezione),
caratteristiche geometriche (UNI EN 1452-2),
resistenza alla pressione interna (ISO/DIS 12092),
resistenza allo schiacciamento (UNI EN 802),
effetti del riscaldamento (UNI EN 763).
Le caratteristiche del sistema sono illustrate nella parte 5 della UNI EN 1452:
tenuta alla pressione a breve termine (prEN ISO 13845),
tenuta alla depressione a breve termine (prEN ISO 13844),
tenuta alla pressione a lungo termine (prEN ISO 13846).
Le norme europee danno molta importanza al sistema ossia prevedono la verifica delle prestazioni degli assemblaggi tubo tubo e tubo raccordo: queste prove sono molto importanti perch simulano i componenti nelle loro reali
situazioni di installazione e non solo le propriet dei singoli componenti. Sono
previste le seguenti prove di sistema:
tenuta del giunto alla pressione a breve termine: il giunto tubo tubo o
tubo raccordo viene sottoposto ad in regime di pressione idrostatica interna variabile fino al doppio della pressione nominale (PT = f PN); non devono verificarsi perdite.
tenuta del giunto alla depressione a breve termine: il giunto tubo tubo
o tubo raccordo viene sottoposto ad una deformazione diametrale del 5%
e ad una flessione angolare di 2 e quindi soggetto a un regime di depressione interna; la perdita di vuoto non deve superare il 5%.
tenuta del giunto alla pressione a lungo termine: il giunto tubo tubo o
tubo raccordo viene sottoposto ad una pressione idrostatica interna per
1000 ore a 20 e/o 40C; non devono verificarsi perdite e rotture.
Il principio della prove di resistenza alla pressione a lungo termine si basa sul
presupposto che il giunto non deve perdere durante lintera vita utile del sistema ossia 50 anni. Perch questa condizione sia soddisfatta, essenziale che
ogni deformazione che avviene nella zona della giunzione tubo tubo o tubo
raccordo dovuta
allo scorrimento
plastico (creep)
sia tale da non
produrre perdite.
con parametri di
prova tali che lo
scorrimento plastico atteso dopo 50
anni nelle normali
condizioni di utilizzo sia raggiunto in
1000 ore: lo sforzo
a cui deve essere
sottoposto il giunto viene ricavato da diagrammi isocroni sforzo/deformazione
costruiti per una determinata temperatura di servizio del sistema.
Dal diagramma isocrono sforzo / deformazione alla temperatura di servizio della condotta, si ricava, utilizzando il coefficiente fT e la sollecitazione di progetto a 50 anni, la deformazione attesa. Questa viene incrementata, come ulteriore sicurezza, di una deformazione addizionale (che circa 0,2% per il PVC-U
e circa 0,3% per il PVC-UH) e dalla deformazione cos risultante si ricava sul
diagramma la sollecitazione per la prova a 1000 ore. La pressione di prova da
applicare al sistema per simulare il comportamento a 50 anni si calcola con la
PT = PN
PVC-U a 20 C:
diagramma isocrono sforzo / deformazione
PVC-U a 40 C:
PT: pressione di prova
T: sollecitazione di prova
S: sollecitazione di progetto a 50 anni
PN: pressione nominale
Le pressioni per la prova di tenuta del giunto alla pressione a lungo termine
(1000 ore) ricavate con la metodologia descritta sono indicate nella tabella:
Sollecitazione di progetto [MPa]
Temperatura dellacqua [C]
Pressione di prova [bar]
=10 (C=2,5)
=12,5 (C=2)
1,7 PN
1,65 PN
6. La verifica della conformit e la certificazione
Da quasi cinquanta anni in Italia lEnte che provvede al rilascio del Marchio di
conformit su delega dellUNI per i prodotti in materiale plastico e, nel caso specifico per le tubazioni in PVC, lIstituto Italiano dei Plastici.
A garanzia della propria professionalit, indipendenza e riservatezza, lIstituto
Italiano dei Plastici accreditato dal SINCERT (Sistema Nazionale per lAccreditamento degli Organismi di Certificazione) in conformit alle norme UNI CEI
EN 45011 (certificazione di prodotto), UNI CEI EN 45012 (certificazione dei sistemi qualit aziendali) e UNI CEI EN 45004 (attivit di ispezione) mentre il proprio laboratorio accreditato dal SINAL (Sistema Nazionale per lAccreditamento
dei laboratori) in conformit alla norma UNI CEI EN 45001. Perch un prodotto
risponda con continuit alle caratteristiche indicate da una norma, da un capitolato tecnico o da un regolamento, il produttore deve garantire al proprio committente la costanza della qualit; per fare questo sono necessari:
controlli delle materie prime impiegate,
controlli del processo di produzione,
controlli del prodotto finito.
La rispondenza a norme, capitolati o regolamenti pu essere verificata mediante:
dichiarazione di conformit data dal produttore del manufatto (si presuppone la fiducia nel fornitore da parte del committente),
controlli da parte del committente (controllo generalmente oneroso e che richiede tempi lunghi),
marchio di conformit di prodotto rilasciato da un Ente terzo (Organismo di Certificazione): in questo caso, pur rimanendo la responsabilit finale del fornitore,
il controllo della qualit garantito da un contratto tra lo stesso e lEnte terzo e,
pertanto, il committente non ha pi bisogno di effettuare ulteriori controlli.
Nella certificazione di parte terza, per garantire allutilizzatore finale la bont del
prodotto, interviene un Organismo di Certificazione di Prodotto che, attraverso
il proprio operato, controlla quanto dichiarato dal produttore: questo Organismo
agisce da parte terza ossia con giudizio indipendente dal produttore (parte
prima) e dallacquirente/utilizzatore (parte seconda).
LI.I.P. rilascia il Marchio di Qualit di Prodotto IIP-UNI se il produttore dimostra
di produrre costantemente in qualit: questultimo sottoposto a verifiche ispettive periodiche da parte di ispettori dellOrganismo di Certificazione che verificano la qualit dei controlli effettuati dal produttore sulle materie prime, sul prodotto finito e sul processo di ottenimento e prelevano campioni che vengono
provati in laboratori specializzati. Unaltra attivit degli ispettori quella di prelevare campioni direttamente dal mercato come in magazzini, rivenditori, cantieri, ecc. Nel caso il prodotto non risponda pi alle caratteristiche stabilite e/o
lAzienda licenziataria non sia in grado di rispettare la conformit, il Marchio viene sospeso o, nei casi pi gravi, revocato.
Le tubazioni (tubi e raccordi) in PVC sono riconoscibili dalla loro marcatura.
Le norme stabiliscono le informazioni che devono comparire direttamente sui
componenti (marcatura) o sullimballo (etichettatura):
norma di riferimento,
materiale (PVC-U),
codice darea di applicazione B, BD, U, UD (per scarichi nei fabbricati e per
fognature),
pressione nominale PN (per applicazioni in pressione),
rigidit nominale SN (per fognature),
informazioni specifiche per ogni tipologia di prodotto,
periodo di produzione.
I prodotti certificati dallIstituto Italiano dei Plastici, oltre alle informazioni generiche riportano anche:
Marchio di conformit IIP-UNI o Piip,
numero distintivo del Licenziatario del Marchio.
LISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI
CERTIFICA CON I MARCHI:
I PRODOTTI PLASTICI IN CONFORMITA ALLE SPECIFICHE NORME UNI di riferimento che ne stabiliscono
I PRODOTTI PLASTICI IN CONFORMITA A:
- Piip/a: progetti di norma UNI o EN
- Piip/b: norme di Organismi diversi da UNI e CEN
- Piip/c: capitolati tecnici e/o specifiche di prodotto concordate tra Azienda licenziataria e suoi Committenti
- Piip/d: specifiche di prodotto concordate tra lI.I.P. e
lAzienda licenziataria
I PRODOTTI PLASTICI IN CONTATTO CON SOSTANZE DI USO PERSONALE (ALIMENTI LIQUIDI E SOLIDI, FARMACI, COSMETICI, ECC.) IN CONFORMT ALLE DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLA SANITA
(D.M. DEL 21.03.1973 E SUCCESSIVE MODIFICHE)
Luso dei Marchi di Prodotto IIP-UNI, Piip e MPI concesso solamente alle Aziende che, dopo adeguati controlli preliminari atti ad accertare la conformit della
propria produzione alle norme e/o Leggi di riferimento, si impegnano a mantenere con continuit il livello qualitativo provvedendo in proprio a tutte le prove
stabilite e consentendo il controllo periodico da parte dellIstituto.
I.I.P. ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI
via M.U. Traiano 7 20149 Milano
tel.: 02 3456021 fax: 02 3314930
e-mail: info@iip.it - web: www.iip.it
Documenti simili a 1-CondottePVC
Altro di teo
Detrazione Caldaia 36% 40% 50% 55% 65%_ Detrazioni Fiscali Caldaie 2015 2016
01_DPCSLP0361d260917_ApprovazioneLLGGcls
Sicurezza Sul Lavoro _ Uni - Inail
234_AllegatoC_293664
234_AllegatoD_293664